LEP) cu 
fluidité du produit à 9,9 ?/, d'azote est du même ordre de 
grandeur que celles des produits IIT, VIII. L'aspect de cette 
cellulose peu nitrée est le même que celui d’une nitrooxy- 
cellulose, dont la masse est composée de petites fibres cassées. 
Nous en concluons que les celluloses peu nitrées sont en 
grande partie des dérivés de l’oxycellulose. 
Conclusion, 
1. Les hydrocelluloses et les oxycelluloses décrites dans la 
littérature ont été soumises à une étude comparée. 
2. Une nouvelle oxycellulose a été obtenue en traitant de 
la cellulose par du permanganate de calcium. 
9. Les produits obtenus par nitration de cellulose, d'hydro- 
cellulose et d’oxycellulose par le même acide et dans les 
mêmes conditions (durée de nitration, température) ont été 
comparés les uns aux autres. 
4. L'analyse élémentaire et le dosage d'azote prouvent que 
le nitrate de cellulose à 13,50 1/, N, obtenu à une température 
ordinaire, est un véritable ester nitrique de la cellulose. 
5. Malgré toutes les précautions prises pour nitrer dans 
des conditions semblables les hydrocelluloses et les oxy- 
celluloses, celles-ci n’atteignirent jamais une teneur en azote 
aussi haute que le nitrate de cellulose. 
6. La solubilité des esters nitriques d’hydrocellulose et 
d’oxycellulose est la même que celle des esters obtenus à 
partir de cellulose et avec la même quantité d'azote. 
7. L'attraction pour le bleu méthylène des nitrates d'hydro- 
cellulose et d’oxycellulose est beaucoup plus grande que celle 
des esters nitriques obtenus à partir de cellulose et avec la 
même quantité d’azote. 
8. La cellulose, l’hydrocellulose et l’oxycellulose ont un 
pouvoir attractif pour le bleu méthylène beaucoup plus grand 
que leurs esters nitriques. 
9. La viscosité des solutions de nitrates de cellulose dans 
l’acétone croît avec la teneur en azote lorsque la durée et la 
température de nitration sont les mêmes. 
10. La fluidité des solutions dans l’acétone des nitrates de 
cellulose est beaucoup plus grande que celle des solutions de 
nitrates d’hydrocellulose et d’oxycellulose à même teneur 
d’azote et préparés à même température. Le traitement de la 
cellulose par des acides et des moyens d’oxydation pour pré- 
parer de l’hydrocellulose et de l’oxycellulose, a pour consé- 
quence une scission de la molécule de cellulose. 
